SUR LES FERRO-NICKELS. 37 



M. Ch.-Ed. Guillaume 1 , directeur adjoint du bureau 

 international des poids et mesures à Paris, s'en 

 est occupé. Il laissa une barre de l'alliage à 1 5 \ se 

 refroidir à partir de la température de transformation 

 supérieure. Jusque dans la région où le magnétisme 

 reparaît, cette barre se contracta suivant une droite, 

 avec un coefficient voisin de 18 millionièmes; de là, 

 il se produisit un allongement qui atteignit au début 

 40 à 50 millionièmes, et alla en diminuant. Cette 

 courbe, tournant sa concavité du côté de l'axe des 

 températures, n'était pas réversible. Si, en un point 

 quelconque, on recommence à chauffer le corps, il 

 continue à se dilater, mais avec un coefficient inférieur 

 à 18 mill., il reste au retour sur cette droite, tant que 

 la température initiale n'est pas dépassée, après quoi 

 la dilatation reprend sa marche normale. 



Nous voyons donc que les diagrammes établis par 

 M. Guillaume rappellent en tout point ceux que nous 

 avons obtenus. Nous aurons aussi un cycle fermé par 

 deux courbes limites, une de chauffage et une de re- 

 froidissement, entre ces deux une série de courbes en 

 partie réversibles; chaque point de la surface, tant 

 que l'on n'est pas dans le voisinage de la transforma- 

 tion supérieure, correspondra à un état stable de la 

 matière. 



Dans les alliages irréversibles, les propriétés ma- 

 gnétiques, l'élasticité et la dilatabilité sont, qualitati- 

 vement au moins, simultanées. 



D'après la théorie allotropique de M. Osmond, les 



1 Ch.-Ed. Guillaume. Eevue génér. des se. pitres et appliquées. 

 T. XIV, p. 705 et suiv , 1903. 



